( ?4^ ) 



sombre la silice, raliimine et la lithine dans deux autres proportions, sa- 

 voir : 6SiO%APO%I.iOet 5Si 0% Al-0',LiO. Le tnngstate de lithine ne 

 peut remplacer le vanadate de celte base dans toutes ces préparations, car 

 ce sel jouit de la propriété de ramener tous les silico-aluminates de lithine 

 à un type unique, celui qui contient 6*='' de silice pour i^'^ d'aluminate de 

 lithine. Ce sel fournira donc ce silicate intermédiaire, exempt de tout mé- 

 lange avec la pétalite et avec le silicate d'alumine et de lithine le moins 

 silicate. 



» 1. Silicate d'alumine et de lithine (5SiO% APO%LiO). — Ce composé, 

 qu'on n'a pas encore signalé dans les roches et que les chimistes n'ont pas 

 préparé, s'obtient en beaux cristaux par une méthode calquée sur celle qui 

 m'a permis de reproduire l'amphigène. 



» La silice et l'alumine, chauffées avec du vanadate de lithine à une tem- 

 pérature un peu supérieure à celle de la fusion de ce sel, fournissent en 

 quelques heures un sable cristallin au milieu duquel se développent lente- 

 ment des cristaux déterminables. En opérant sur un mélange qui contient 

 au moins i'=i d'alumine pour 5^'ïde silice, le vanadate de lithine minéralisé 

 un silico-aluminate alcalin d'une grande pureté. L'analyse permet de 

 constater que l'alumine et la silice s'y trouvent exactement dans le rapport 

 de I à 5 : 



Silice 69,03 



Alumine 23,^4 



Lithine 6,08 



Perte i , i5 



5SiO= 

 Al'O' 

 LiO.. 



69, 12 



23,96 



6,92 



» Les quantités d'oxygène des éléments lithine, alumine et silice sont 

 donc entre elles dans les rapports i :3: 10. La composition de ce silicate 

 rappelle celle de l'oligoclase, car les analyses de ce feldspath conduisent à 

 adopter les rapports i : 3 : 9 ou, avec presque autant de prohabilité, les rap- 

 ports 1 :3: 10, qui ont sur les preaiiers l'avantage de faire rentrer la for- 

 mule de ce minéral dans une série régulière. 



» Comme l'oligoclase, ce silicate résiste à l'action des acides, et, comme 

 lui, il raye facilement le verre. Sa densité est 2,/jo à 12°. 



» Les cristaux sont transparents, quelquefois laiteux, isolés ou réunis 

 en druses. La forme dominante est un octaèdre à base carrée. La base/» est 

 rare, ainsi que les faces d'im dioctaèdre; mais presque toutes les faces 



